Die Magnetisierbarkeit von Zink-Kupfer-Legierungen usw. 13 
Dass diese eigenartige Erscheinung bei den Zink-Kupfer- 
Legierungen bisher noch nicht entdeckt worden ist, liegt sicher 
daran, dass die Legierungen zwischen 30 und 40 °/o Kupfer wohl 
nie untersucht worden sind, da ihre Herstellung wegen ihrer sehr 
grossen Härte und ausserordentlichen Sprödigkeit mit vielen 
Schwierigkeiten verknüpft ist. 
Ausserdem tritt der hohe Diamagnetismus nur dann auf, wenn 
mit der peinlichsten Sorgfalt darauf geachtet wird, dass kein Eisen 
in die Legierungen hineinkommt. 
Der Verlauf der Kurve gibt vielleicht nun auch einen Anhalts¬ 
punkt dafür, warum Legierungen von Kupfer und Zink, wenn sie 
etwas Eisen enthalten, bei schwachem Magnetfelde paramagnetisch, 
bei starkem diamagnetisch sein können. Dieses Verhalten der 
Legierungen ist von K. Overbeck entdeckt worden und wurde 
Metamagnetismus genannt. Er trat nicht auf bei reinem Kupfer 
und reinem Zink, sondern nur bei Legierungen aus den beiden 
Metallen. Man kann vielleicht vermuten, dass in der Mischung 
eine hinreichende Menge der Legierung CuZn 2 vorhanden sein 
muss, damit der Metamagnetismus auftreten kann. 
Tatsächlich ist der Metamagnetismus nur bei Legierungen 
von ungefähr 50 % Zinkgehalt beobachtet worden, die einen be¬ 
deutend höheren Diamagnetismus als Kupfer und Zink besitzen. 
Ob meine Behauptung richtig ist, könnte durch Untersuchungen 
an Legierungen nachgeprüft werden, die auf der anderen Seite 
des Maximums liegen. 
Giessen von reinem Kupfer. 
Um die Kurve vollständig zu erhalten, wurde auch ein 
reiner Kupferguss versucht. Im Porzellantiegel wurde reines, ge¬ 
körntes, elektrolytisches Kupfer, mit Borax bedeckt, im Rössler’schen 
Ofen zum Schmelzen gebracht und dann in die Form gegossen. 
Der erhaltene Guss war jedoch sehr stark blasig und daher un¬ 
brauchbar. Auch ein Versuch, das Kupfer zu giessen, ohne Borax 
zu Hilfe zu nehmen, misslang. Dagegen glückte es, einen leid¬ 
lichen Guss zu erhalten von Kupfer, das im Tontiegel geschmolzen 
war. Der Guss war jedoch völlig paramagnetisch und auch schon 
deshalb nicht zu gebrauchen, weil ein Tontiegel benutzt worden 
war. Von weiteren Versuchen, reines Kupfer zu giessen, wurde 
239 
